- 101 - 



guten Lampe geglüht. Nach dem Erkalten zeigte sich 

 die Masse weiss, feinpulverig und leuchtete sehr 

 schlecht grün. 



5. Ausgehend von kaustischem Strontian. 



4 SrO 4- 4S = 3 SrS -f SrO, SO3. 



Die Erlangung von geeignetem kaustischem Stron- 

 tian hat nicht unbedeutende Schvrierigkeiten , so dass 

 ich von dieser Methode künstliche Leuchtsteine dar- 

 zustellen ganz absehen möchte; der Vollständigkeit 

 halber theile ich jedoch meine Erfahrungen hier- 

 über mit. 



Was die Beschaffung von kaustischem Strontian 

 betrifft, so habe ich denselben zuerst aus dem kohlen- 

 sauren Salze, durch Glühen in einem Windofen, dar- 

 zustellen versucht. Es ist mir auf diesem Wege nie- 

 mals gelungen, ein von Kohlensäure freies Präparat zu 

 erhalten. 



Versuch 2 4. Etw^a 30 grm . reiner kohlensaurer 

 Strontian w^urden in einem kleinen Porzellantiegel in 

 einem gut ziehenden Windofen eine halbe Stunde lang 

 heftig geglüht. Nach dem Erkalten erschien der Glüh- 

 rückstand zu grösseren und kleineren kugelförmigen 

 Stückchen, von schvrach bläulicher Farbe, zusammen- 

 gesintert. Mit Salzsäure übergössen , entw^ickelte der- 

 selbe noch ziemlich viel Kohlensäure. Er v^urde mit 

 der ungefähr gleichen Menge gefällten Schw^efels ge- 

 mischt und von dieser Mischung etvra 10 grm. in einem 

 Platintiegel 25 Minuten über einer guten Lampe, dann 

 8 Minuten über dem Gebläse geglüht. Die erkaltete 

 Masse war zusammengesintert, hellgrau und leuchtete 

 massig gut bläulich und grün. 



